## INDONESIA
Sintesis dan Karakterisasi Lantanum Nikel Seng Fosfat (LNSF) dengan Variasai Mol Zn
Sheley Dea Marella 1 dan Irmina Kris Murwani 1*
1 Departemen Kimia, FSAD, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
*alamat email korespondensi: irmina@chem.its.ac.id

## Abstrak
Lantanum  Nikel  Seng  Fosfat  (LNSF)  telah  disintesis  dengan  metode  sol-gel,  dengan  Ni 0,050 mol dan variasi Zn = 0,000; 0,025; 0,050; 0,100; dan 0,150. Padatan hasil sintesis dikarakterisasi  dengan  difraksi  sinar-X  (XRD),  FTIR,  FTIR  adsorpsi  piridin,  dan SEM- EDX.  Hasil karakterisasi  menunjukkan  struktur  kristal  yang  sama  dengan  LaPO 4 ,  yaitu heksagonal.  Doping  Ni  dan  Zn  tidak  mengubah  struktur  kristal  LaPO 4 .  Keasaman Brønsted,  Brønsted/Lewis,  dan  Lewis  meningkat  dengan  meningkatnya  konsentrasi  Zn. hasil SEM menunjukkan bahwa padatan lantanum fosfat (LF), lantanum nikel fosfat (LNF), dan lantanum nikel seng fosfat (LNSF 0,025; 0,050; 0,100; dan 0,150) berbentuk agregat. Hasil SEM-EDX juga menunjukkan bahwa nikel dan seng sudah masuk kedalam kisi kristal LaPO 4 .
Kata Kunci: Lanthanum fosfat, sintesis,  Ni-Zn doping, dan 5-hidroksimetilfurfural, sol gel

## I. PENDAHULUAN
Senyawa  fosfat  berbasis  logam  tanah jarang  telah  banyak  diteliti  karena  memiliki banyak  keunggulan,  diantaranya  sebagai katalis  [1],  lapisan  penghalang  panas  [2], lapisan fluorescence [3], dan lain sebagainya. Lantanum  fosfat  (LaPO 4 )  merupakan  salah satu keramik fosfat berbasis tanah jarang yang telah  menjadi  pusat  perhatian  para  peneliti dengan  memperlihatkan  banyak  potensi
terutama  untuk  aplikasi  optik  sebagai  fosfor [4].
Lantanum  fosfat  banyak  diaplikasikan untuk  reaksi  o-alkilasi  dengan  metanol  [5] filler anorganik untuk meningkatkan hidrofobisitas  [6],  bio-imaging,  bio-labeling [7  –  10],  sebagai  katalis  [11],  bahan fotoluminesensi [12-14], nanocoating hidrofobik  [15]  dan  katalis  yang  digunakan pada  conversa  karbohidrat  berbasis  glukosa

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
menjadi  5-hidroksimetilfurfural  (5-HMF) [11].
Beberapa  penelitian  sintesis  LaPO 4 telah  dilakukan  melalui  beberapa  teknik seperti hidrotermal [16-18], sono-kimia [19], reverse  misel  [20],  dan  sol-gel  [15,  21]. Sintesis  LaPO 4 dengan  teknik  hidrotermal dinilai dapat mengontrol ukuran dan morfologi  kristal  melalui  pengaturan  jumlah prekursor, temperatur, dan waktu reaksi [22]. Sintesis  LaPO 4 dengan  metode  hidrotermal memiliki beberapa kekurangan, seperi tekanan yang digunakan cenderung tinggi dan kurang  sesuai  untuk  sintesis  dengan  doping sehingga  metode  sol  gel  digunakan  pada penelitian  ini.  Metode  sol-gel  dipilih  karena memiliki beberapa keuntungan seperti sintesis dilakukan  pada  suhu  kamar,  produk  akhir yang  lebih  homogen,  lebih  mudah  dalam memasukkan  unsur  dopan  (menjadi  syarat dalam banyak aplikasi LaPO 4 ), penerapan sol prekursor sebagai pelapis nano, dan kemampuan  sintering  partikel  yang  lebih tinggi [21, 23].

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi peralatan gelas, mikro pipet,  termometer,  spatula,  autoklaf,  neraca digital,  hot  plate,  botol  sampel,  oven,  dan tungku.  Bahan  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah LaCl 3 ∙7H 2 O, Zn(CH 3 COO) 2 , Ni(CH 3 COO) 2 , H 3 PO 4 , NH 4 OH, HCl, akuabides, dan piridin.

## 2.2 Sintesis Lantanum Fosfat (LF)
LaCl 3 ∙7H 2 O dan H 3 PO 4 masing-masing dilarutkan dalam akuabides. H 3 PO 4 dilarutkan sesuai  dengan  stokiometri  pembentukan padatan  LaPO 4 yaitu  dengan  perbandingan mol  La 3+ :  PO 4 3- adalah  1:1.  Larutan  H 3 PO 4 dimasukkan  kedalam  larutan  LaCl 3 .  Setelah kedua  larutan  tercampur  sempurna,  NH 4 OH ditambahkan ke dalam larutan lantanum fosfat sedikit  demi  sedikit  sampai  pH  5  kemudian diaduk  hingga  terbentuk  gel.  Gel  yang diperoleh  lalu  diperam  pada  suhu  ruang hingga  terbentuk  gel  yang  stabil.  Setelah dipisahkan dari filtrat, gel dikeringkan dengan vakum  pada  suhu  100℃  hingga  diperoleh xerogel.  Xerogel  yang  diperoleh  kemudian digerus  dan  dikalsinasi  pada  suhu  550℃ selama 4 jam.
2.3 Sintesis  Lantanum  Nikel  Fosfat
(LNF)
LaCl 3 ∙7H 2 O dan H 3 PO 4 masing-masing dilarutkan  dalam  akuabides.  Kemudian ditambahkan  larutan  Ni 2+ ke  dalam  larutan LaCl 3 .  Larutan  H 3 PO 4 dimasukkan  kedalam larutan LaCl 3 . Setelah kedua larutan tercampur sempurna, NH 4 OH ditambahkan ke dalam  larutan  lantanum  fosfat  sedikit  demi sedikit sampai pH 5 kemudian diaduk hingga

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
terbentuk gel. Gel yang diperoleh lalu diperam pada  suhu  ruang  hingga  terbentuk  gel  yang stabil.  Setelah  dipisahkan  dari  filtrat,  gel dikeringkan dengan vakum pada suhu 100℃ hingga  diperoleh  xerogel.  Xerogel  yang diperoleh  kemudian  digerus  dan  dikalsinasi pada suhu 550℃ selama 4 jam.

## 2.4 Sintesis Lantanum Nikel Seng Fosfat (LNSF)
Sintesis LNSF dengan komposisi unsur dalam Tabel 1 dilakukan dengan metode sol- gel. Sintesis diawali dengan pelarutan masing- masing  LaCl 3 ∙7H 2 O  dan  H 3 PO 4 dalam akuabides.  Kemudian  ditambahkan  larutan
Zn 2+ dan  Ni 2+ ke  dalam  larutan LaCl 3 sesuai pada  tabel  1.  Selanjutnya,  pada  campuran hasil  reaksi  ditambahkan  larutan  H 3 PO 4 sambil  diaduk  hingga  terbentuk  sol.  NH 4 OH ditambahkan kedalam larutan untuk mengatur pH  larutan.  Pengadukan  larutan  dilanjutkan hingga terbentuk gel. Gel yang diperoleh lalu diperam pada suhu ruang hingga terbentuk gel yang stabil. Setelah dipisahkan dari filtrat, gel dikeringkan dengan vakum pada suhu 100℃ hingga  diperoleh  xerogel.  Xerogel  yang diperoleh  kemudian  digerus  dan  dikalsinasi pada suhu 550℃ selama 4 jam.
Tabel 1. Jumlah mol untuk sintesis padatan LNSF
Nama Jumlah mol untuk sintesis (mol) La 3+ Zn 2+ Ni 2+ PO 4 3- LNF 0,950 0,000 0,05 0,9833 LNSF 0,025  0,925 0,025 0,05 0,9750 LNSF 0,050  0,900 0,050 0,05 0,9667 LNSF 0,100  0,850 0,100 0,05 0,9500 LNSF 0,150  0,800 0,150 0,05 0,9333

## 2.5 Karakterisasi
Padatan  hasil  reaksi  dikarakterisasi struktur  kristalnya  dengan  difraktometer sinar-X  ( X-ray  diffraction ,  XRD).  padatan
kemudian dikarakterisasi dengan Spektrofotometer Fourier Transform
Inframerah (FTIR) dilakukan untuk
mengetahui  gugus  fungsi  dan  ikatan  yang terdapat  dalam  padatan.  Keasaman  padatan LF,  LNF,  dan  LNSF  kemudian  ditentukan dengan  metode  adsorpsi  piridin  FTIR. Morfologi, ukuran partikel, dan sebaran unsur padatan  diamati  dengan  mikroskop  elektron

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
( Scanning  Elektron  Microscopy  Energy
Dispersive X-Ray , SEM-EDX).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Sintesis Lantanum Fosfat (LF)
Senyawa  LF,  LNF,  dan  LNSF  telah disintesis  dengan  metode  sol-gel  pada  suhu ruang ang diadopsi dari penelitian sebelumnya [24]. Sintesis lantanum fosfat diawali dengan pelarutan  masing-masing  LaCl 3 ꞏ7H 2 O  dan H 3 PO 4 dalam  akuabides  sesuai  kebutuhan stokiometrinya.  Selanjutnya  larutan  H3PO4 dimasukkan  kedalam  larutan  LaCl 3 sesuai dengan  stokiometri  pembentukan  LF  yaitu perbandingan  mol  La 3+ :  PO 4 3- adalah  1:1.
Campuran  diaduk  dengan  magnetic  stirrer hingga  larut  sempurna  dan  homogen.  Proses reaksi  antara  lantanum  klorida  dengan  asam fosfat  dihasilkan  sol  berwarna  putih.  Tahap selanjutnya  yaitu  ditambahkan  NH 4 OH  2M tetes demi tetes untuk mengontrol pH larutan pada  proses  gelasi.  Pengadukan  dilakukan terus-menerus  hingga  terbentuk  gel  seperti yang  ditunjukkan  pada Gambar  1. Reaksi pembentukan lanthanum fosfat dengan metode sol-gel ditunjukkan pada Persamaan 1.
Gel  yang  terbentuk  pada  tahap  ini adalah  hidrogel,  yaitu  gel  yang  masih mengandung air. Hidrogel kemudian diperam hingga  terbentuk  gel  yang  stabil,  kaku  dan rapat.
Gambar 1. Gel Berwarna Putih
LaCl 3(aq) + H 3 PO 4(aq) + 3NH 4 OH (aq) → LaPO 4(s) + 3NH 4 Cl (aq) (1)
Gel yang terbentuk setelah proses pemeraman kemudian  dikeringkan  dengan  dioven  pada suhu 100℃. Padatan yang dihasilkan disebut xerogel. Selanjutnya, xerogel dikalsinasi pada suhu 550℃ selama 4 jam untuk menghilangkan  pelarut  sehingga  hanya diperoleh lantanum fosfat (LF). Setelah proses kalsinasi diperoleh padatan LF berupa serbuk putih.  Hasil  kalsinasi  LF  ditunjukkan  pada Gambar 2 .
Gambar 2. Hasil Kalsinasi padatan LF
3.2 Hasil Sintesis Lantanum Nikel Fosfat (LNF)  dan  Lantanum  Nikel  Seng Fosfat (LNSF)
Senyawa  LNF  dan  LNSF  disintesis dengan  metode  sol-gel  dan  penambahan  ion logam Ni atau Ni-Zn yang dilakukan dengan

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
metode  doping.  Doping  adalah  salah  satu metode  yang  digunakan  untuk  memperbaiki sifat padatan dan dilakukan dengan penambahan  logam  secara  langsung  ketika proses  sintesis  berlangsung.  Pada  penelitian ini, metode doping dilakukan untuk meningkatkan  keasaman  padatan.  Doping pada padatan LF yang dipilih yaitu logam Zn dan  Ni.  Logam  Zn  dan  Ni  dipilih  karena  Zn memiliki  keasaman  Brønsted  sementara  Ni memiliki keasaman Lewis [11].
Secara keseluruhan, proses sintesis LNF dan  LNSF  sama  seperti  sintesis  LF,  namun diawali  dengan  pembuatan  larutan  Zn 2+ dan Ni 2+ dari  garam  asetat  dalam  akuabides. Kedua  larutan  dicampurkan  dalam  larutan lantanum klorida yang kemudian ditambahkan larutan H 3 PO 4 hingga terbentuk sol  berwana  putih  hingga  kehijauan.  Reaksi sintesis  LNSF  dengan  metode  sol-gel  dapat dilihat pada Persamaan 2.
(0,95-x)LaCl 3(aq) + 0,05Ni(CH 3 COO) 2(aq) + xZn(CH 3 COO) 2(aq) + H 3 PO 4 ↓
La0,95-xZnxNi0,05PO 4(s) + (0,1+2x)CH 3 COOH (aq) (2) LNF LNSF 0,025 LNSF 0,050 LNSF 0,100 LNSF 0,150 (a) (b)
Gambar 3. (a) Padatan Xerogel dan (b) setelah kalsinasi

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Proses  selanjutnya  sama  seperti  pada sintesis  LF  dan  xerogel  yang  dihasilkan berwarna  hijau  muda.  Xerogel  kemudian dikalsinasi pada suhu 550℃. Proses kalsinasi menghasilkan padatan berupa serbuk berwarna  abu-abu  yang  ditampilkan  pada Gambar 3 . Padatan yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dengan instrument yang sesuai dengan data yang diperlukan.

## 3.3 Hasil Karakterisasi Padatan
Padatan  LF,  LNF,  dan  LNSF  hasil sintesis dikarakterisasi dengan X-ray Diffraction  (XRD)  memiliki  kecocokan dengan  tiga  puncak  utama  difraktogram standar LaPO 4 (PDF No. 04-0636) pada 2θ =
29,354;  31,36  dan  41,581°.  Hal  ini mengindikasikan bahwa LaPO 4 yang memiliki  struktur  heksagonal  telah  berhasil disintesis  sebagai  kerangka  utama  padatan. Pola difraktogram ini sesuai dengan penelitian sebelumnya  [24]  yaitu  padatan  LaPO 4 hasil sintesis dengan puncak pada 2θ = 29, 31 dan 41°.  Padatan  juga  dikarakterisasi  dan dicocokkan dengan difraktogram standar NiO dengan  PDF  No.  01-1239  dan  difraktogram standar ZnO dengan PDF No. 75-1533.  Pada Gambar  4 tidak  terlihat  puncak  milik  NiO atau ZnO yang mengindikasikan bahwa logam Ni dan Zn telah menggantikan sebagian logam La dan proses doping telah berhasil dilakukan.
Gambar 4 . Difraktogram padatan (a) LF; (b) LNF; (c) LNSF 0,025; (d) LNSF 0,050; (e) LNSF

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Karakterisasi  ikatan  kimia  dan  gugus  fungsi dalam padatan dilakukan dengan
spektrofotometer FTIR pada bilangan gelombang  4000-400  cm -1 .  Hasil  spektra FTIR  dari  padatan  LF,  LZP  dan  LNSF  hasil sintesis  ditunjukkan  pada Gambar  5 .  Pada spektrum  padatan  LF  yang  ditunjukkan Gambar 5 (a) memiliki puncak pada bilangan gelombang sekitar 540, 613, 950 dan 1047 cm - 1 yang mengindikasikan vibrasi tekuk O-P-O, vibrasi  tekuk  O=P-O  [25].  padatan  LF  juga memiliki  puncak  lebar  pada  bilangan gelombang 3000-3600 cm -1 yang mengindikasikan  terdapat  vibrasi  ulur  O-H [26]. 1629 cm -1 yang mengindikasikan adanya
vibrasi  tekuk  O-H.  Kedua  vibrasi  dari  gugus hidroksil  ini  merupakan  indikasi  adanya  uap air  yang  teradsorpsi  secara  fisis  pada permukaan  padatan  [24-25].  Puncak  lebar pada  bilangan  gelombang  3700-3000  dan 1629  cm -1 disebabkan  karena  terjadi  kontak antara  padatan  dengan  uap  air  yang  berasal dari  udara  [27].  puncak  pada  bilangan gelombang  Pada  spektrum  padatan  LNF  dan LNSF ang ditunjukkan pada Gambar 4.6 (b), (c),  (d),  (e)  dan  (f)  terdapat  bilangan gelombang    1620  cm -1 yang  berasal  dari vibrasi  tekuk  H-O-H  dari  H 2 O  dan  bilangan gelombang 3000-3600 cm -1 yang berasal dari vibrasi ulur O-H [28].
Gambar 5 Spektra FTIR padatan (a) LF; (b) LNF; (c) LNSF 0,025; (d) LNSF 0,050; (e) LNSF 0,100; (f) LNSF 0,150

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Puncak  tersebut  mengalami  pergeseran  yang disebabkan oleh adanya interaksi gugus O-H pada  permukaan.  Pada  padatan  LZP  dan LNSF  terjadi  pergeseran  ke  arah  rentang bilangan  gelombang  yang  lebih  rendah  yang dapat  dikaitkan  dengan  efek  doping  [28]. Pergeseran  bilangan  gelombang  tergantung pada  jumlah  massa  ion  dopan  karena bertambahnya  massa  ion  menyebabkan perubahan  geometri  molekul  dan  vibrasi mekanis.
Penentuan  keasaman  padatan  LF, LNF,  dan  LNSF  dilakukan  dengan  metode adsorpsi  piridin  FTIR.Sifat  keasaman  dapat mempengaruhi  aktivitas  suatu  padatan,  yang ditentukan  oleh  jumlah  sisi  asam  Lewis  dan asam Brønsted pada padatan tersebut [29-30].
Pada  spektrum  tersebut  tampak  adanya  tiga puncak  berbedda,  yaitu  bilangan  gelombang 1458, 1508, dan 1560 cm -1 yang menunjukkan sisi asam dari padatan. Puncak pada bilangan gelombang  1458  cm -1 menunjukkan  adanya sisi asam Lewis [31], sedangkan puncak pada rentang  bilangan  gelombang  1560  cm -1 merupakan  tanda  adanya  sisi  asam  Brønsted pada  padatan  [32].  Selain  itu,  puncak  pada bilangan gelombang 1508 cm -1 menunjukkan adanya  sisi  asam  Lewis  dan  asam  Brønsted. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  [33]  yang melaporkan munculnya puncak pada bilangan gelombang  1508  cm -1 merupakan  indikasi adanya  interaksi  antara  piridin  dengan  sisi asam Lewis dan Brønsted.
Gambar 6. Spektrum FTIR setelah adsorpsi piridin pada padatan (a) LF; (b) LNF; (c) LNSF 0,025; (d) LNSF 0,050; (e) LNSF 0,100; (f) LNSF 0,150

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Spektrum  FTIR  dari  padatan  hasil  adsorpsi piridin ditampilkan pada Gambar 6 .
Jumlah  sisi  asam  Lewis  dan  Brønsted pada  padatan  dapat  ditentukan    secara semikuantitatif  melalui  integrasi  luasan
dibawah  puncak  dengan  fungsi  gausian. Jumlah  sisi  asam  Lewis,  Brønsted,  dan Brønsted/Lewis  (B/L)  ditampilkan  pada Tabel 2 .
Tabel 2. Jumlah sisi Asam Lewis, Brønsted, dan Brønsted/Lewis (B/L)
Padatan Sisi Asam (satuan luas) Lewis Brønsted B/L LF 0,0782 0,13511 0,14674 LNF 0,2044 0,16791 0,19111 LNSF 0,025 0,1836 0,16803 0,21023 LNSF 0,050 0,1945 0,16833 0,19069 LNSF 0,100 0,2729 0,25442 0,35496 LNSF 0,150 0,2753 0,14754 0,2753
Pada Gambar  7 terlihat  bahwa  doping logam  Zn 2+ dan  Ni 2+ pada  padatan  LF memberikan  pengaruh  pada  sisi  asam Brønsted dan Lewis. Aluran jumlah sisi asam terhadap padatan pada Gambar 7 menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah dopan Zn maka jumlah sisi asam Lewis pada padatan  juga  semakin  tinggi.  Hal  ini  seperti pada  penelitian  yang  telah  dilaporkan  oleh
[31]  bahwa  semakin  tinggi  jumlah  dopan fosfor  pada  TiO 2 maka  keasaman  semakin meningkat. Pada Gambar 7 juga menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah dopan  Zn  maka  jumlah  asam  Brønsted  juga semakin  meningkat,  akan  tetapi  jumlah  sisi asam  Brønsted  menurun  pada  padatan LNSF 0,150.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  sudah melampaui kapasitas doping LaPO 4 .

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Gambar 7. Aluran jumlah sisi asam Brønsted (●), asam Lewis (■), dan sisi B/L (▲) pada padatan LF, LNF, dan LNSF
Gambar 8. Mikrograf SEM padatan (a) LF, (b) LNF, dan (c) LNSF 0,100
(A) (B) (C)

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
Hasil  morfologi  padatan  LF  dengan  SEM ditunjukkan  pada  Gambar  8(a).  Morfologi menunjukkan  bahwa  padatan  LF  memiliki bentuk  partikel  yang  tidak  teratur  dan gumpalan  (agregat)  dengan  ukuran  partikel kecil-kecil.  Morfologi  ini  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  [24]  yaitu sintesis  LaPO4  dengan  metode  sol-gel  yang menunjukkan  morfologi  berbentuk  batang pada  konsentrasi  tinggi  dan  berbentuk  bulat pada konsentrasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  pada  penelitian  ini  pembentukan partikel  pada  padatan  LF  belum  sepenuhnya sempurna.  Pada  Gambar  8(b)  padatan  LNF menunjukkan  morfologi  yang  sama  seperti padatan  LF  yaitu  memiliki  bentuk  partikel yang  tidak  teratur  dan  gumpalan  (agregat) dengan  ukuran  partikel  yang  lebih  besar. Disisi  lain,  padatan  LNSF  0,100  (Gambar  8 (c))  menunjukkan  morfologi  yang  tidak homogen  dan  memiliki  ukuran  partikel  yang tidak  seragam.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Hasil  SEM  dari  ketiga  padatan menunjukkan morfologi yang berbeda, terutama pada padatan LNSF 0,100. .

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  yang  diperoleh serta pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan  bahwa  padatan  LF,  LNF  dan LNSF  (mol  Zn  =  0,025;  0,050;  0,100  dan 0,150) telah berhasil disintesis dengan metode
sol-gel pada pH 5 dan memiliki struktur kristal yang  sama  dengan  standar  LaPO4  yaitu heksagonal.  Doping  Zn  dan  Ni  dapat meningkatkan  keasaman  Lewis,  Brønsted, dan  Brønsted/Lewis  padatan  LF.  Morfologi padatan LF, LNF, dan LNSF (mol Zn = 0,025; 0,050;  0,100  dan  0,150)  semua  berbentuk agregat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kashiwagi D, Takai A, Takubo T, Yamada H, Inoue T, Nagaoka K, Takita Y. (2009). Catalytic  activity  of  rare  earth  phosphates for  SF6  decomposition  and  promotion effects  of  rare  earths  added  into  ALFO4. Journal Colloid Interface Science 332:136– 144.
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2008.12.00 [2] Onoda H, Nariai H, Moriwaki A, Maki H, Motooka  I.  (2002).    Formation  and catalytic  characterization  of  various  rare earth  phosphates.  Journals  of  Materials
Chemistry 12:1754–1760. https://doi.org/10.1039/B110121H
[3] Cao  XQ,  Vassen  R,  Stoever  D  .(2004). Ceramic  materials  for  thermal  barrier coatings.  J  Eur  Ceram  Soc  24:1–10 https://doi.org/10.1016/S0955-
2219(03)00129-8
[4] Yen W, Shionoya S, Yamamoto H. (2007). Fundamental  of  Phosphor.  Boca  Raton: Taylor & Francis Group

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
[5] Reddy,  M.B.,  Devi,  G.S.,  dan  Sreekanth,
P.M.  (2002).  "Alkali  promoted  rare  earth metal  phosphates  for  vapour  phase  O- alkylation  of  a-  and  b-naphthols  with methanol",  Res.  Chem.  Intermed,  28(6), pp. 595–601
[6] Sasidharan,  S.,  Komban,  R.,  Nambiar,  S.,
Balagopal,  N.  N.,  Padmanabhan,  M., Krishna,  G.W  dan  Hareesh,  U.S.  (2017).
"Sol-Gel Lanthanum Phosphate: A Versatile  Ceramic  Material  for  Diverse Functional Applications", Sol-Gel
Materials  for  Energy,  Environment  and Electronic Applications, India.
[7] Gavrilović,  T.,  Periša,  J.,  Papan,  J., Vuković, K., Smits, K., Jovanović, D. J., &
Dramićanin,  M.  D.  (2018).  “Particle  size effects  on  the  structure  and  emission  of Eu3+:  LaPO4  and  EuPO4  phosphors”, Journal  of  Luminescence,  195,  pp.  420– 429.
[8] Meiser, F., Cortez, C., & Caruso, F. (2004). “Biofunctionalization of Fluorescent Rare- Earth-Doped Lanthanum Phosphate
Colloidal  Nanoparticles”,  Angewandte Chemie  International  Edition,  43(44),  pp. 5954–5957.
[9] Schuetz,  P.,  &  Caruso,  F.  (2002).
“Electrostatically  Assembled  Fluorescent Thin  Films  of  Rare  Earth  Doped Lanthanum  Phosphate  Nanoparticles”, Chemistry of Materials, 14(11), pp. 4509–
4516.
[10] Van  Hest,  J.  J.  H.  A.,  Blab,  G.  A., Gerritsen,  H.  C.,  Donega,  C.  de  M.,  &
Meijerink,  A.  (2016)..“Incorporation  of Ln-Doped LaPO4 Nanocrystals as Luminescent Markers in Silica Nanoparticles”, Nanoscale Research Letters, 11(1), 261-269.
[11] Xu, S., Pan, D., Li, W., Shen, P., Wu, Y., Song,  X.,  Zhu,  Y.,  Xu,  N.,  Gao,  L.,  dan Xiao,  G.  (2018).  “Direct  conversion  of biomass-derived  carbohydrates  to  5- hydroxymethylfurfural  using  an  efficient and  inexpensive  manganese  phosphate catalyst”,  Fuel  Processing  Technology, 181, pp. 199–206.
[12] Bühler,  G.,  &  Feldmann,  C.  (2006).
“Microwave-Assisted Synthesis of
Luminescent  LaPO4:  Ce,Tb  Nanocrystals in  Ionic  Liquids”,  Angewandte  Chemie International  Edition,  45(29),  pp.  4864– 4867.
[13] Buissette,  V.,  Moreau,  M.,  Gacoin,  T., Boilot,  J.-P.,  Chane-Ching,  J.-Y.,  dan  Le
Mercier, T. (2004). “Colloidal Synthesis of Luminescent Rhabdophane LaPO4:
Ln3+ꞏx  H2O  (Ln  =  Ce,  Tb,  Eu;  x  ≈  0.7)
Nanocrystals”,  Chemistry  of  Materials, 16(19), pp. 3767–3773.
[14] Chai, Z., Yang, Z., Huang, A., Yu, C., Qiu, J.,  &  Song,  Z.  (2018).  “Preparation  and photoluminescence  enhancement  of  Au

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
nanoparticles  embedded  LaPO4:  Eu3+ inverse  opals”,  Journal  of  the  American Ceramic Society, 101(7), pp. 2689-2694.
[15] Sankar,  S.,  Nair,  B.  N.,  Suzuki,  T.,
Anilkumar,  G.  M.,  Padmanabhan,  M.,
Hareesh,  U.  N.  S.,  Warrier,  K.  G.  (2016). “Hydrophobic and Metallophobic Surfaces:  Highly  Stable  Non-Wetting Inorganic  Surfaces  Based  on  Lanthanum Phosphate  Nanorods”.  Scientific  Reports,
6(1), pp. 22732-22742.
[16] Ray, S., Nair, G. B., Tadge, P., Malvia, N.,
Rajput,  V.,  Chopra,  V.,  &  Dhoble,  S.  J.
(2018). “Size and shape-tailored hydrothermal synthesis and characterization of nanocrystalline
LaPO4:Eu3+  phosphor”,  Journal  of
Luminescence, 194, pp. 64–71.
[17] Wang,  C.,  Zhang,  L.,  Zhou,  T.,  Chen,  J., dan Xu, F. (2017). “Synergy of Lewis and
Brønsted  acids  on  catalytic  hydrothermal decomposition  of  carbohydrates  and corncob  acid  hydrolysis  residues  to  5- hydroxymethylfurfural”, Scientific
Reports, 7, pp. 1–9.
[18] Zhang,  Z.,  Shi,  J.,  Wang,  X.,  Liu,  S.,  & Wang,  X.  (2016).  “Vibrational  and luminescent  properties  of  LaPO4:Eu3+ with  different  preparation  conditions”,
Journal of Rare Earths, 34(11), pp. 1103– 1110.
[19] Brown, S. S., Im, H.-J., Rondinone, A. J.,
&  Dai,  S.  (2005).  “Facile,  alternative synthesis of lanthanum phosphate nanocrystals by ultrasonication”, Journal of Colloid  and  Interface  Science,  292(1), 127–132.
[20] Chall,  S.,  Mati,  S.  S.,  Rakshit,  S.,  & Bhattacharya,  S.  C.  (2013).  “Soft- Templated Room Temperature Fabrication of  Nanoscale  Lanthanum  Phosphate: Synthesis, Photoluminescence, and
EnergyTransfer Behavior”, The Journal of Physical  Chemistry,  117(47),  pp.  25146– 25159.
[21] Rajesh,  K.,  Shajesh,  P.,  Seidel,  O., Mukundan, P., & Warrier, K. G. K. (2007). “A  Facile  Sol-Gel  Strategy  for  the Synthesis  of  Rod-Shaped  Nanocrystalline High-Surface-Area  Lanthanum  Phosphate Powders  and  Nanocoatings.  Advanced Functional  Materials,  17(10),  pp.  1682– 1690.
[22] Dong, H., Liu, Y., Yang, P., Wang, W., & Lin,  J.  (2010).  “Controlled  synthesis  and characterization  of  LaPO4,  LaPO4:Ce3+ and LaPO4:Ce3+, Tb3+ by EDTA assisted hydrothermal  method”,  Solid  State Sciences, 12(9), pp. 1652–1660.
[23] Komaraiah,  D.,  Radha,  E.,  James,  J., Kalarikkal,  N.,  Sivakumar,  J.,  Ramana Reddy,  M.  V.,  dan  Sayanna,  R.  (2019). “Effect  of  particle  size  and  dopan concentration  on  the  Raman  and  the

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
photoluminescence  spectra  of  TiO2:Eu3+ nanophosphor  thin  films”,  Journal  of Luminescence, 211, pp. 320–333.
[24] Ahmadzadeh,  M.  A.,  Chini,  S.  F.,  dan Sadeghi,  A.,  (2019).  "Size  and  shape tailored sol-gel synthesis and
characterization  of  lantanum  phosphate (LaPO4)  nanoparticles".  Materials  & Design, 181, pp. 108058-108069.
[25] Wang, Z., Li, J.-G., Zhu, Q., Kim, B.-N., & Sun,  X.  (2017).  “Tartrate  promoted hydrothermal  growth  of  highly  [001]
oriented  (La0.95-BiEu0.05)PO4  (x=  0– 0.01) nanowires with enhanced photoluminescence”,  Materials  &  Design,
126, pp. 115–122.
[26] Niu,  N.,  Yang,  P.,  Wang,  Y.,  Wang,  W.,
He,  F.,  Gai,  S.,  dan  Wang,  D.  (2011). “LaPO4:Eu3+, LaPO4:Ce3+,
and
LaPO4:Ce3+,Tb3+  nanocrystals:  Oleic acid  assisted  solvothermal  synthesis, characterization, and
luminescent properties”,  Journal  of  Alloys  and Compounds, 509, pp. 3096-3102.
[27] Acham, V. R., Biradar, A. V., Dongare, M.
K.,  Kemnitz,  E.,  dan  Umbarkar,  S.  B.
(2014). “Palladium Nanoparticles
Supported  on  Magnesium  Hydroxide
Fluorides:  A  Selective  Catalyst  for  Olefin
Hydrogenation”.  Chem  Cat  Chem,  6,  pp.
3182–3191.
[28] Raina,  H.,  kaur,  S.,  Jindal.,  A.  (2017).
Development  of  efavirenz  loaded  solid lipid  nanoparticles:  Risk  assessment, quality-by-design (QbD) based
optimisation and physicochemical
characterization. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 39, pp 180-191 [29] Saravanan,  K.,  Park,  K.  S.,  Jeon,  S.,  dan Bae,  J.  W.  (2018).  “Aqueous  phase synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from glucose  over  large  pore  mesoporous zirconium phosphates: Effect of calcination  temperature”,  ACS  Omega, 3(20), pp. 808–820.
[30] Agirrezabal-Telleria,  I.,  Hemmann,  F.,
Jäger,  C.,  Arias,  P.L.,  dan  Kemnitz,  E.
(2013). “Functionalized Partially
Hydroxylated  MgF2  as  Catalysts  for  the Dehydration  of  D-Xylose  to  Furfural”, Journal of Catalysis, 305(9), pp. 81-91.
[31] Songtawee,  S.,  Rungtaweevoranit,  B.,
Klaysom,  C.,  dan  Faungnawakij,  K.
(2021).  “Tuning  Brønsted  and  Lewis acidity on phosphate titanium dioxides for efficient  conversion  of  glucose  to  5- hydroxymethylfurfural”.  RSC  Advances,
11, pp. 29196-29206.
[32] Wang,  Yingling,  Wang,  Yafeng,  Luo,  S., Jiang,  M.,  Liu,  C.,  Teng,  F.,  Chen,  H., Shen, H., dan Gao, D. (2020). “Preparation of  high  performance  LiFePO4/C  by extracting  iron  element  from  iron  tailings by  concentrated  sulfuric  acid  hot  dip

## Marella dan Murwani., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 74-88
method”, Ionics, 26, pp. 1645–55.
[33] Ma,  T.,  Ding,  J.,  Liu,  X.,  Chen,  G.,  & Zheng, J. (2020). “Gas-phase dehydration
of glycerol to acrolein over different metal phosphate